DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

２．窯業系サイディングの歴史

高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス
Maintenance of Sophisticatedsiding with High Functionality and Durability

技術開発部門
開発部
技術開発第一グループ
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｉ
ｖ.
Ｄｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｅｐ
ｔ.
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＧｒ
ｏｕｐ 1

小川 将吾

塗料事業部門建築塗料事業部
テクニカルサポートグループ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｂｕｓ
ｉ
ｎｅｓｓＤｉ
ｖ.
Ａｒ
ｃｈ
ｉ
ｔ
ｅｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｓＤｅｐt.
ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｕｐｐｏｒｔＧｒｏｕｐ

Syougo OGAWA

窯業系サイディングの歴史は比較的浅く、1970年

21

22

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

2005年以降はさらに高機能化が進み、表面を保護見られる前に、さらには塗膜に割れ、膨れ、はがれなどする塗料についても、耐候性や耐汚染性を目的に、ふっが発生する前に、塗り替え塗装をして基材劣化させな素系塗料や無機系塗料、光触媒など、幅広い塗料が検いことが重要である。

討、実用化されている。

半ばに商品化が本格化した。窯業系サイディングとは上記でも説明したとおり、近年では戸建・低層住宅のセメントや繊維質を主原料とし、それらを成形し、養外壁の約8割は窯業系サイディングが使用されており、生・硬化させたものが一般的であり、組成的には木繊2022年度の窯業系サイディング出荷数量はおおよそ

維補強セメント板系、繊維補強セメント板系および繊9,370万㎡、
さらにその約7割は多彩模様仕上げサイディン

維補強セメント・珪酸カルシウム板系がある。1980年グである。2022年時の外壁素材別シェアを示す
（図3）。

勇斗

Hayato TOKIWAて保護されている。
クリヤー層は、近年住宅の高耐候化に伴い、無機系塗料を主とした塗料が増加している。多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメ

国内の戸建て住宅市場は、2006年までは大きな伸びを示していたが、2007年以降は建築基準法改定に伴う審査基準の変更、米国のサブプライムローン問題
および原油価格の上昇に伴う建築資材の高騰の影響
で、新設住宅着工数が減少した。2009年以降は徐々に回復傾向が確認され2018年までは100万戸程度で推移していたが、材料価格の高騰や新型コロナウイ
ルスの影響により2019年度からは再び右肩下がりにンテナンスとして、クリヤー層の劣化によってエナメル層が露出する前に耐候性および付着性に優れたクリヤー塗料を再度塗装する方法がある。
本報では、近年増加している高耐候性を有する多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメンテナ
ンス方法として、本開発品を補修塗装する施工方法を提案する。尚、本塗料は施工環境を考慮し完全水性仕様となっている。

界では住宅リフォームに注力することで業績を伸ばし

図4ンター印刷などの部分異色塗装が出現して、意匠性
多彩模様仕上げサイディングには、
レンガ・タイル柄装や骨材使用塗装、部分異色塗装、スパッタ、多色部
分塗りなどがある。(図2)
意匠種類

塗装方法

モノカラー

基材全面に単一塗料を塗装し、均一な単一色に仕上げる方法。

幾つかの異色塗料を塗り重ね、基材の部分を異色で塗り分ける方法。
①スパッタ塗装仕上げ
異色塗料を専用塗装機で斑点状に塗装し、多色模様を表現。
②グラビア印刷、フレキソ印刷仕上げ
専用印刷機を用いて、多色模様を表現。
③インクジェットプリンター仕上げ
コンピューター制御でジェットインクを塗布し、多色模様を表現。

ディングの意匠性も、単色仕上げから高意匠へ移り変
わり、塗料の役割も「素材の保護」だけでなく、「 多彩
高意匠の多彩模様仕上げサイディングは、多彩模様のエナメル層の上にクリヤー層を塗装することによっ

新築住宅着工戸数推移（資料：住宅着工統計（国土交通省）（2022年版外壁市場調査、
日本サッシ協会）

開発品塗装仕様
混合比率
塗回数
（重量比）

工程

塗料名称

下塗り

水性
アクリルシリコン樹脂
シーラー

1

主剤 90
硬化剤 10

上塗り

水性
ふっ素樹脂クリヤー塗料

1

主剤 1 4.6
硬化剤 0.4

図2 各種サイディングの外観

外観

多彩模様仕上げサイディングの塗装

多彩模様仕上げサイディングは、基材の上にエナメルの上塗塗料で多彩模様が塗装され、さらにその上にクリヤー塗装が施されており、クリヤー塗膜がエ

３． 窯業系サイディングのメンテナンス

よる退色、劣化から保護している。
そのため、クリヤー層が経年で劣化し、エナメル層が露出する前に高意匠サイディング用クリヤーを塗装

3.1

劣化の形態とメンテナンス時期することで、従来の多彩模様の美しさをそのままに、アクリルウレタン系

希釈率

標準
使用量

塗装間隔

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上
7日以内

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上

なお、高意匠サイディング用クリヤーは『ＳＢライズ（太陽光）、降雨、寒暖差（気温）などの影響を受けて、コートスマイルＳｉ（弱溶剤タイプ）』と『ＳＢライズコ

経年で劣化が進行する（図4）。前期では塗膜表面からートアクアＳｉ（水性タイプ）』が、既に運用が開始さ

樹脂の劣化が始まり、光沢の低下が生じる。中期ではれており、10年以上の市場実績が有る。

4.2

開発品

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

クリヤー

○

○

○

エナメル

クリヤー

試験板の作製条件は、各種工場塗装サイディングの上に表2の塗装を施した。各評価方法の試験条件を示す（表3）。
表3
試験項目

条件

７． クリヤー塗料補修塗装工法の課題

6.2 素地調整

耐温水性
外観

2次付着性

開発品

異常なし

２５／２５

SBライズコート スマイルSi（弱溶剤）

異常なし

２５／２５

SBライズコート アクアSi（水性）

異常なし

２５／２５

サイディング面の汚れ落しには、下記の①または②の水洗を実施する。必要に応じて、クリヤー塗装工事前にサイディング表面のクラックや傷の補修、
目地やシーリ
ング部分の補修、基材の改修工事を実施する。

５． 評価のまとめ①ウエスで水拭きの場合は、縦方向、横方向に2回

上記結果から、開発した塗料は優れた耐候性を示②高圧水洗の場合は、多彩模様仕上げ面の保護の

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

し、塗膜の耐温水性能も兼ね備えているため、多彩模

ため、低圧から水洗し始め、問題がなければ水圧

光触媒無機系

クリヤー

×

×

×

様仕上げサイディングのメンテナンスに有効な補修塗を10MPa程度まで上げ、
ゴミ、ホコリ、汚れなどの装工法として推奨できる。

付着物を除去する。残存した水滴をウエスなどで

高意匠、高耐久のサイディング種に対しても適用可能

開発品および比較としてＳＢライズコートスマイル

塗装工法のみでは、元の状態へ戻すのが困難な物件がある。経年により劣化した外壁の事例を示す
（図7）。
初期状態

退色進行

図7

経年劣化した外壁の事例

著しい退色箇所にクリヤー塗装を行う場合、基材の色がより目立つ方向に作用してしまうため、張り替えな

6.3 塗装方法

どの対応を推奨する。

刷毛、
ローラー、
スプレーで塗装が可能である。
クリ

Ｓｉ（弱溶剤系クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）のスーパーＵＶを用いた促進耐候性試験

空拭きして、下地塗膜を十分に乾燥させる。

本水性補修塗装仕様をラインナップに加えることでとなり、幅広い提案が可能となった。

外壁の退色が著しく進行すると、クリヤー塗料補修行う。
パネル単位で一定に縦、横方向で拭き取る。

○

促進耐候性試験結果

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

６． 施工要領

ヤー塗料の塗り残し対策として、塗装作業はサイディ
ングの１パネル毎に実施する。

8． おわりにイルＳｉ（弱溶剤クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ

評価方法及び基準

付着性、2次付着性

クロスカット法(2mm間隔、25マス目)
JIS K 5600-5-6

促進耐候性

スーパーUV 1200時間

光沢保持率、色差

耐温水性

60℃×6時間没水
23℃×18時間気中を1サイクルとし10サイクル

外観および、2次付着性

耐凍害性(気中凍結×3時間)･(水中融解×1時間)×300サイクル 外観および、2次付着性

4.3

24

クリヤー

結果を示す（図5）。比較である、
ＳＢライズコートスマ評価方法と試験条件

23

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

アクリルシリコン
エマルション系

評価方法−

各種サイディングとの付着性試験結果（水性クリヤー）に比べて、高い耐候性を有している。

開発品
SBライズコートスマイルSi（弱溶剤）
SBライズコートスアクアSi（水性）塗料系別の各種サイディングとの付着性試験結果を示す（表4）。既存のＳＢライズコートスマイルＳｉ（弱
溶剤系クリヤー）は、ほとんどのサイディングに付着す（白亜化）が始まり、変退色が少しずつ進行する。指触多彩模様仕上げサイディングの高耐久化

るが、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）は、無テナンスが必要となる。後期では塗膜の劣化がさらに近年では、高耐久性を付与するため、クリヤー塗膜い。 一方で開発品はＳＢライズコートスマイルＳｉ

進み、塗膜の浮き、膨れ、はがれが起こり始める。
そのにふっ素系塗料や無機系塗料を多く使用する傾向が（弱溶剤）同様にほとんどのサイディングに適用できる

後、基材が露出した部分から、吸水しやすくなり、基材多くなっている。
これらの塗膜は従来のアクリル樹脂

ものとなっている。なお、光触媒系への付着性は全てそのものの劣化や変形などが現れる。

系やウレタン樹脂系塗膜と比べ付着が難しく、既存の仕様で適さない。

観察により指に塗装色が多く付着するようになるとメン

アクリルエマルション系

4.4

塗膜内部の樹脂劣化が進み、塗膜表面にチョーキング
3.3

仕様

耐温水性試験結果

試験結果○＝25マス目にて付着性が95%以上△＝25マス目にて付着性が70%〜95%
×＝25マス目にて付着性が70%以下

長期間サイディングを保護することが可能となる。

建物の外壁に使用されているサイディングは紫外線

アクリルシリコン系

表5

付着性評価結果
SBライズコート SBライズコート
スマイルSi
アクアSi（弱溶剤） （水性）

無機系

塗膜の劣化とメンテナンス時期

ナメル塗装で描かれた多彩模様を紫外線や水分に

表1 窯業系サイディングの意匠と塗装方法

えてきている。
また、戸建て住宅に使用されているサイ

図1

外壁素材別シェア（2022年）などの凸部と目地部を異なる色で仕上げるツートン塗調など、高意匠で多彩模様の美しいサイディングが増模様仕上げによる美観」が求められている。

図3は飛躍的な向上を遂げた(表1)。

部分異色

材の8割は窯業系サイディングが使われており、
レンガ

3.2

塗装、
グラビア印刷、
フレキソ印刷、インクジェットプリる。
その中でも注目すべき市場は、戸建て住宅の外壁
半は窯業系サイディングが占めている。近年では外壁開発塗料の塗装仕様

表2は上塗塗料を塗装したものがモノトーン調から始まてきた。将来的には10兆円規模になると予想されてい塗り替え需要である。戸建・低層住宅の外壁材の大サイディングの塗料系

り塗装を行うことが一般的であったが、1980年以降模様が活況を呈した。
さらに1990年以降は、
スパッタ

各種サイディングに対する付着性結果

サイディングの塗装仕様

開発品である完全水性補修塗装仕様を示す（表2）。

板と呼ばれるものが主流で、取り付け後、現場で上塗

基材柄の板厚の違いを利用し、２色に塗り分ける方法。凸部のみをロールコーターで塗装
ツートーンカラー し、凹部と凸部を異なる色に仕上げる。
（タイル調、レンガ調に利用することが多い）

なっている
（図1）。
このような市場動向のなか、建築業

表4

ふっ素系

り、
その後、
ツートンカラー調によるタイル、レンガ柄の

１． はじめに

４．開発品による補修塗装工法
4.1

代までは、基材に下塗塗装を施しただけのシーラー

常盤

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

光沢保持率（％）

20

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

図5

試験時間（時間）促進耐候性試験結果 スーパーUV法

機系およびふっ素系塗装サイディングには適用できな

6.1 施工前診断

6.4 施工例

開発品の塗膜は透明であるため、本補修塗装工法

実際の物件にサイディング用補修塗料を施工してグメーカーが定める性能試験に合格することが確認

は、下地調整がそのまま反映される。施工前診断でいる事例を示す（図6）。図6の外観写真において、右されている。今後塗り替え対象の主流となってくる高は、塗装ムラや、付着性不良、白化、はがれの原因に半分が塗装実施部分で、左半分が未塗装部分であ

耐候・高耐久を有する高意匠サイディングの塗り替なる白亜化、エフロレッセンスの有無（程度）を調査る。

え工法として貢献できるものと考える。

本報で紹介した開発品の塗膜性能は、サイディン

することが重要となる。以下に、診断手順を示す。
①外壁表面にテープ（市販のセロハンテープ）を貼り、強く押し付け、指でこする。
②テープを勢い良くはがし、テープに付いた付着物

未塗装部

塗装実施部

がはっきり見えるように黒い紙の上に置き、白亜化のレベルを評価する。

4.5

塗膜の耐温水性能試験結果

耐温水性試験結果を示す（表5）。開発品は、塗膜③評価基準は、JIS K 5600-8-6に準拠する。JIS
ハンドブックの「数値化した白亜化評価等級1〜5の標準画像」と比較し、評価する。

外観は白化、割れ、膨れなどの異常および、試験後の④等級2以上までは適用可能な表面状態だが、等建物の外壁に使用されるサイディングを長期に保品であるＳＢライズコートアクアＳｉでは十分な密着2次付着性試験においても、はがれは認められず十分護するためには、定期的に目視や指触による検査を行

級3以下の場合は、付着性不良、
白化、
はがれなど

性を得ることができない。そのため、本開発品においな性能を示している。

い、塗膜表面のチョーキング、変退色、つや引けなどがの原因となるため、本補修塗装工法は適用しない。

ては、幅広い付着適正を有すことを目標に設計した。

図6

施工事例

25

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

２．窯業系サイディングの歴史

高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス
Maintenance of Sophisticatedsiding with High Functionality and Durability

技術開発部門
開発部
技術開発第一グループ
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｉ
ｖ.
Ｄｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｅｐ
ｔ.
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＧｒ
ｏｕｐ 1

小川 将吾

塗料事業部門
建築事業部
テクニカルサポートグループ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｂｕｓ
ｉ
ｎｅｓｓＤｉ
ｖ.
Ａｒ
ｃｈ
ｉ
ｔ
ｅｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｓＤｅｐt.
ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｕｐｐｏｒｔＧｒｏｕｐ

Syougo OGAWA

窯業系サイディングの歴史は比較的浅く、1970年

21

22

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

2005年以降はさらに高機能化が進み、表面を保護見られる前に、さらには塗膜に割れ、膨れ、はがれなどする塗料についても、耐候性や耐汚染性を目的に、ふっが発生する前に、塗り替え塗装をして基材劣化させな素系塗料や無機系塗料、光触媒など、幅広い塗料が検いことが重要である。

討、実用化されている。

半ばに商品化が本格化した。窯業系サイディングとは上記でも説明したとおり、近年では戸建・低層住宅のセメントや繊維質を主原料とし、それらを成形し、養外壁の約8割は窯業系サイディングが使用されており、生・硬化させたものが一般的であり、組成的には木繊2022年度の窯業系サイディング出荷数量はおおよそ

維補強セメント板系、繊維補強セメント板系および繊9,370万㎡、
さらにその約7割は多彩模様仕上げサイディン

維補強セメント・珪酸カルシウム板系がある。1980年グである。2022年時の外壁素材別シェアを示す
（図3）。

勇斗

Hayato TOKIWAて保護されている。
クリヤー層は、近年住宅の高耐候化に伴い、無機系塗料を主とした塗料が増加している。多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメ

国内の戸建て住宅市場は、2006年までは大きな伸びを示していたが、2007年以降は建築基準法改定に伴う審査基準の変更、米国のサブプライムローン問題
および原油価格の上昇に伴う建築資材の高騰の影響
で、新設住宅着工数が減少した。2009年以降は徐々に回復傾向が確認され2018年までは100万戸程度で推移していたが、材料価格の高騰や新型コロナウイ
ルスの影響により2019年度からは再び右肩下がりにンテナンスとして、クリヤー層の劣化によってエナメル層が露出する前に耐候性および付着性に優れたクリヤー塗料を再度塗装する方法がある。
本報では、近年増加している高耐候性を有する多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメンテナ
ンス方法として、本開発品を補修塗装する施工方法を提案する。尚、本塗料は施工環境を考慮し完全水性仕様となっている。

界では住宅リフォームに注力することで業績を伸ばし

図4ンター印刷などの部分異色塗装が出現して、意匠性
多彩模様仕上げサイディングには、
レンガ・タイル柄装や骨材使用塗装、部分異色塗装、スパッタ、多色部
分塗りなどがある。(図2)
意匠種類

塗装方法

モノカラー

基材全面に単一塗料を塗装し、均一な単一色に仕上げる方法。

幾つかの異色塗料を塗り重ね、基材の部分を異色で塗り分ける方法。
①スパッタ塗装仕上げ
異色塗料を専用塗装機で斑点状に塗装し、多色模様を表現。
②グラビア印刷、フレキソ印刷仕上げ
専用印刷機を用いて、多色模様を表現。
③インクジェットプリンター仕上げ
コンピューター制御でジェットインクを塗布し、多色模様を表現。

ディングの意匠性も、単色仕上げから高意匠へ移り変
わり、塗料の役割も「素材の保護」だけでなく、「 多彩
高意匠の多彩模様仕上げサイディングは、多彩模様のエナメル層の上にクリヤー層を塗装することによっ

新築住宅着工戸数推移（資料：住宅着工統計（国土交通省）（2022年版外壁市場調査、
日本サッシ協会）

開発品塗装仕様
混合比率
塗回数
（重量比）

工程

塗料名称

下塗り

水性
アクリルシリコン樹脂
シーラー

1

主剤 90
硬化剤 10

上塗り

水性
ふっ素樹脂クリヤー塗料

1

主剤 1 4.6
硬化剤 0.4

図2 各種サイディングの外観

外観

多彩模様仕上げサイディングの塗装

多彩模様仕上げサイディングは、基材の上にエナメルの上塗塗料で多彩模様が塗装され、さらにその上にクリヤー塗装が施されており、クリヤー塗膜がエ

３． 窯業系サイディングのメンテナンス

よる退色、劣化から保護している。
そのため、クリヤー層が経年で劣化し、エナメル層が露出する前に高意匠サイディング用クリヤーを塗装

3.1

劣化の形態とメンテナンス時期することで、従来の多彩模様の美しさをそのままに、アクリルウレタン系

希釈率

標準
使用量

塗装間隔

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上
7日以内

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上

なお、高意匠サイディング用クリヤーは『ＳＢライズ（太陽光）、降雨、寒暖差（気温）などの影響を受けて、コートスマイルＳｉ（弱溶剤タイプ）』と『ＳＢライズコ

経年で劣化が進行する（図4）。前期では塗膜表面からートアクアＳｉ（水性タイプ）』が、既に運用が開始さ

樹脂の劣化が始まり、光沢の低下が生じる。中期ではれており、10年以上の市場実績が有る。

4.2

開発品

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

クリヤー

○

○

○

エナメル

クリヤー

試験板の作製条件は、各種工場塗装サイディングの上に表2の塗装を施した。各評価方法の試験条件を示す（表3）。
表3
試験項目

条件

７． クリヤー塗料補修塗装工法の課題

6.2 素地調整

耐温水性
外観

2次付着性

開発品

異常なし

２５／２５

SBライズコート スマイルSi（弱溶剤）

異常なし

２５／２５

SBライズコート アクアSi（水性）

異常なし

２５／２５

サイディング面の汚れ落しには、下記の①または②の水洗を実施する。必要に応じて、クリヤー塗装工事前にサイディング表面のクラックや傷の補修、
目地やシーリ
ング部分の補修、基材の改修工事を実施する。

５． 評価のまとめ①ウエスで水拭きの場合は、縦方向、横方向に2回

上記結果から、開発した塗料は優れた耐候性を示②高圧水洗の場合は、多彩模様仕上げ面の保護の

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

し、塗膜の耐温水性能も兼ね備えているため、多彩模

ため、低圧から水洗し始め、問題がなければ水圧

光触媒無機系

クリヤー

×

×

×

様仕上げサイディングのメンテナンスに有効な補修塗を10MPa程度まで上げ、
ゴミ、ホコリ、汚れなどの装工法として推奨できる。

付着物を除去する。残存した水滴をウエスなどで

高意匠、高耐久のサイディング種に対しても適用可能

開発品および比較としてＳＢライズコートスマイル

塗装工法のみでは、元の状態へ戻すのが困難な物件がある。経年により劣化した外壁の事例を示す
（図7）。
初期状態

退色進行

図7

経年劣化した外壁の事例

著しい退色箇所にクリヤー塗装を行う場合、基材の色がより目立つ方向に作用してしまうため、張り替えな

6.3 塗装方法

どの対応を推奨する。

刷毛、
ローラー、
スプレーで塗装が可能である。
クリ

Ｓｉ（弱溶剤系クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）のスーパーＵＶを用いた促進耐候性試験

空拭きして、下地塗膜を十分に乾燥させる。

本水性補修塗装仕様をラインナップに加えることでとなり、幅広い提案が可能となった。

外壁の退色が著しく進行すると、クリヤー塗料補修行う。
パネル単位で一定に縦、横方向で拭き取る。

○

促進耐候性試験結果

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

６． 施工要領

ヤー塗料の塗り残し対策として、塗装作業はサイディ
ングの１パネル毎に実施する。

8． おわりにイルＳｉ（弱溶剤クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ

評価方法及び基準

付着性、2次付着性

クロスカット法(2mm間隔、25マス目)
JIS K 5600-5-6

促進耐候性

スーパーUV 1200時間

光沢保持率、色差

耐温水性

60℃×6時間没水
23℃×18時間気中を1サイクルとし10サイクル

外観および、2次付着性

耐凍害性(気中凍結×3時間)･(水中融解×1時間)×300サイクル 外観および、2次付着性

4.3

24

クリヤー

結果を示す（図5）。比較である、
ＳＢライズコートスマ評価方法と試験条件

23

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

アクリルシリコン
エマルション系

評価方法−

各種サイディングとの付着性試験結果（水性クリヤー）に比べて、高い耐候性を有している。

開発品
SBライズコートスマイルSi（弱溶剤）
SBライズコートスアクアSi（水性）塗料系別の各種サイディングとの付着性試験結果を示す（表4）。既存のＳＢライズコートスマイルＳｉ（弱
溶剤系クリヤー）は、ほとんどのサイディングに付着す（白亜化）が始まり、変退色が少しずつ進行する。指触多彩模様仕上げサイディングの高耐久化

るが、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）は、無テナンスが必要となる。後期では塗膜の劣化がさらに近年では、高耐久性を付与するため、クリヤー塗膜い。 一方で開発品はＳＢライズコートスマイルＳｉ

進み、塗膜の浮き、膨れ、はがれが起こり始める。
そのにふっ素系塗料や無機系塗料を多く使用する傾向が（弱溶剤）同様にほとんどのサイディングに適用できる

後、基材が露出した部分から、吸水しやすくなり、基材多くなっている。
これらの塗膜は従来のアクリル樹脂

ものとなっている。なお、光触媒系への付着性は全てそのものの劣化や変形などが現れる。

系やウレタン樹脂系塗膜と比べ付着が難しく、既存の仕様で適さない。

観察により指に塗装色が多く付着するようになるとメン

アクリルエマルション系

4.4

塗膜内部の樹脂劣化が進み、塗膜表面にチョーキング
3.3

仕様

耐温水性試験結果

試験結果○＝25マス目にて付着性が95%以上△＝25マス目にて付着性が70%〜95%
×＝25マス目にて付着性が70%以下

長期間サイディングを保護することが可能となる。

建物の外壁に使用されているサイディングは紫外線

アクリルシリコン系

表5

付着性評価結果
SBライズコート SBライズコート
スマイルSi
アクアSi（弱溶剤） （水性）

無機系

塗膜の劣化とメンテナンス時期

ナメル塗装で描かれた多彩模様を紫外線や水分に

表1 窯業系サイディングの意匠と塗装方法

えてきている。
また、戸建て住宅に使用されているサイ

図1

外壁素材別シェア（2022年）などの凸部と目地部を異なる色で仕上げるツートン塗調など、高意匠で多彩模様の美しいサイディングが増模様仕上げによる美観」が求められている。

図3は飛躍的な向上を遂げた(表1)。

部分異色

材の8割は窯業系サイディングが使われており、
レンガ

3.2

塗装、
グラビア印刷、
フレキソ印刷、インクジェットプリる。
その中でも注目すべき市場は、戸建て住宅の外壁
半は窯業系サイディングが占めている。近年では外壁開発塗料の塗装仕様

表2は上塗塗料を塗装したものがモノトーン調から始まてきた。将来的には10兆円規模になると予想されてい塗り替え需要である。戸建・低層住宅の外壁材の大サイディングの塗料系

り塗装を行うことが一般的であったが、1980年以降模様が活況を呈した。
さらに1990年以降は、
スパッタ

各種サイディングに対する付着性結果

サイディングの塗装仕様

開発品である完全水性補修塗装仕様を示す（表2）。

板と呼ばれるものが主流で、取り付け後、現場で上塗

基材柄の板厚の違いを利用し、２色に塗り分ける方法。凸部のみをロールコーターで塗装
ツートーンカラー し、凹部と凸部を異なる色に仕上げる。
（タイル調、レンガ調に利用することが多い）

なっている
（図1）。
このような市場動向のなか、建築業

表4

ふっ素系

り、
その後、
ツートンカラー調によるタイル、レンガ柄の

１． はじめに

４．開発品による補修塗装工法
4.1

代までは、基材に下塗塗装を施しただけのシーラー

常盤

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

光沢保持率（％）

20

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

図5

試験時間（時間）促進耐候性試験結果 スーパーUV法

機系およびふっ素系塗装サイディングには適用できな

6.1 施工前診断

6.4 施工例

開発品の塗膜は透明であるため、本補修塗装工法

実際の物件にサイディング用補修塗料を施工してグメーカーが定める性能試験に合格することが確認

は、下地調整がそのまま反映される。施工前診断でいる事例を示す（図6）。図6の外観写真において、右されている。今後塗り替え対象の主流となってくる高は、塗装ムラや、付着性不良、白化、はがれの原因に半分が塗装実施部分で、左半分が未塗装部分であ

耐候・高耐久を有する高意匠サイディングの塗り替なる白亜化、エフロレッセンスの有無（程度）を調査る。

え工法として貢献できるものと考える。

本報で紹介した開発品の塗膜性能は、サイディン

することが重要となる。以下に、診断手順を示す。
①外壁表面にテープ（市販のセロハンテープ）を貼り、強く押し付け、指でこする。
②テープを勢い良くはがし、テープに付いた付着物

未塗装部

塗装実施部

がはっきり見えるように黒い紙の上に置き、白亜化のレベルを評価する。

4.5

塗膜の耐温水性能試験結果

耐温水性試験結果を示す（表5）。開発品は、塗膜③評価基準は、JIS K 5600-8-6に準拠する。JIS
ハンドブックの「数値化した白亜化評価等級1〜5の標準画像」と比較し、評価する。

外観は白化、割れ、膨れなどの異常および、試験後の④等級2以上までは適用可能な表面状態だが、等建物の外壁に使用されるサイディングを長期に保品であるＳＢライズコートアクアＳｉでは十分な密着2次付着性試験においても、はがれは認められず十分護するためには、定期的に目視や指触による検査を行

級3以下の場合は、付着性不良、
白化、
はがれなど

性を得ることができない。そのため、本開発品においな性能を示している。

い、塗膜表面のチョーキング、変退色、つや引けなどがの原因となるため、本補修塗装工法は適用しない。

ては、幅広い付着適正を有すことを目標に設計した。

図6

施工事例

25

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

２．窯業系サイディングの歴史

高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス
Maintenance of Sophisticatedsiding with High Functionality and Durability

技術開発部門
開発部
技術開発第一グループ
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｉ
ｖ.
Ｄｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＤｅｐ
ｔ.
Ｔｅｃｈｎ
ｉ
ｃａ
ｌＤｅｖｅ
ｌ
ｏｐｍｅｎ
ｔＧｒ
ｏｕｐ 1

小川 将吾

塗料事業部門
建築事業部
テクニカルサポートグループ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｂｕｓ
ｉ
ｎｅｓｓＤｉ
ｖ.
Ａｒ
ｃｈ
ｉ
ｔ
ｅｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｃｏａ
ｔ
ｉ
ｎｇｓＤｅｐt.
ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｕｐｐｏｒｔＧｒｏｕｐ

Syougo OGAWA

窯業系サイディングの歴史は比較的浅く、1970年

21

22

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

2005年以降はさらに高機能化が進み、表面を保護見られる前に、さらには塗膜に割れ、膨れ、はがれなどする塗料についても、耐候性や耐汚染性を目的に、ふっが発生する前に、塗り替え塗装をして基材劣化させな素系塗料や無機系塗料、光触媒など、幅広い塗料が検いことが重要である。

討、実用化されている。

半ばに商品化が本格化した。窯業系サイディングとは上記でも説明したとおり、近年では戸建・低層住宅のセメントや繊維質を主原料とし、それらを成形し、養外壁の約8割は窯業系サイディングが使用されており、生・硬化させたものが一般的であり、組成的には木繊2022年度の窯業系サイディング出荷数量はおおよそ

維補強セメント板系、繊維補強セメント板系および繊9,370万㎡、
さらにその約7割は多彩模様仕上げサイディン

維補強セメント・珪酸カルシウム板系がある。1980年グである。2022年時の外壁素材別シェアを示す
（図3）。

勇斗

Hayato TOKIWAて保護されている。
クリヤー層は、近年住宅の高耐候化に伴い、無機系塗料を主とした塗料が増加している。多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメ

国内の戸建て住宅市場は、2006年までは大きな伸びを示していたが、2007年以降は建築基準法改定に伴う審査基準の変更、米国のサブプライムローン問題
および原油価格の上昇に伴う建築資材の高騰の影響
で、新設住宅着工数が減少した。2009年以降は徐々に回復傾向が確認され2018年までは100万戸程度で推移していたが、材料価格の高騰や新型コロナウイ
ルスの影響により2019年度からは再び右肩下がりにンテナンスとして、クリヤー層の劣化によってエナメル層が露出する前に耐候性および付着性に優れたクリヤー塗料を再度塗装する方法がある。
本報では、近年増加している高耐候性を有する多彩模様仕上げサイディングを長期に保護するメンテナ
ンス方法として、本開発品を補修塗装する施工方法を提案する。尚、本塗料は施工環境を考慮し完全水性仕様となっている。

界では住宅リフォームに注力することで業績を伸ばし

図4ンター印刷などの部分異色塗装が出現して、意匠性
多彩模様仕上げサイディングには、
レンガ・タイル柄装や骨材使用塗装、部分異色塗装、スパッタ、多色部
分塗りなどがある。(図2)
意匠種類

塗装方法

モノカラー

基材全面に単一塗料を塗装し、均一な単一色に仕上げる方法。

幾つかの異色塗料を塗り重ね、基材の部分を異色で塗り分ける方法。
①スパッタ塗装仕上げ
異色塗料を専用塗装機で斑点状に塗装し、多色模様を表現。
②グラビア印刷、フレキソ印刷仕上げ
専用印刷機を用いて、多色模様を表現。
③インクジェットプリンター仕上げ
コンピューター制御でジェットインクを塗布し、多色模様を表現。

ディングの意匠性も、単色仕上げから高意匠へ移り変
わり、塗料の役割も「素材の保護」だけでなく、「 多彩
高意匠の多彩模様仕上げサイディングは、多彩模様のエナメル層の上にクリヤー層を塗装することによっ

新築住宅着工戸数推移（資料：住宅着工統計（国土交通省）（2022年版外壁市場調査、
日本サッシ協会）

開発品塗装仕様
混合比率
塗回数
（重量比）

工程

塗料名称

下塗り

水性
アクリルシリコン樹脂
シーラー

1

主剤 90
硬化剤 10

上塗り

水性
ふっ素樹脂クリヤー塗料

1

主剤 1 4.6
硬化剤 0.4

図2 各種サイディングの外観

外観

多彩模様仕上げサイディングの塗装

多彩模様仕上げサイディングは、基材の上にエナメルの上塗塗料で多彩模様が塗装され、さらにその上にクリヤー塗装が施されており、クリヤー塗膜がエ

３． 窯業系サイディングのメンテナンス

よる退色、劣化から保護している。
そのため、クリヤー層が経年で劣化し、エナメル層が露出する前に高意匠サイディング用クリヤーを塗装

3.1

劣化の形態とメンテナンス時期することで、従来の多彩模様の美しさをそのままに、アクリルウレタン系

希釈率

標準
使用量

塗装間隔

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上
7日以内

水道水

0.08
〜0.12

6時間
以上

なお、高意匠サイディング用クリヤーは『ＳＢライズ（太陽光）、降雨、寒暖差（気温）などの影響を受けて、コートスマイルＳｉ（弱溶剤タイプ）』と『ＳＢライズコ

経年で劣化が進行する（図4）。前期では塗膜表面からートアクアＳｉ（水性タイプ）』が、既に運用が開始さ

樹脂の劣化が始まり、光沢の低下が生じる。中期ではれており、10年以上の市場実績が有る。

4.2

開発品

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

クリヤー

○

○

○

エナメル

クリヤー

試験板の作製条件は、各種工場塗装サイディングの上に表2の塗装を施した。各評価方法の試験条件を示す（表3）。
表3
試験項目

条件

７． クリヤー塗料補修塗装工法の課題

6.2 素地調整

耐温水性
外観

2次付着性

開発品

異常なし

２５／２５

SBライズコート スマイルSi（弱溶剤）

異常なし

２５／２５

SBライズコート アクアSi（水性）

異常なし

２５／２５

サイディング面の汚れ落しには、下記の①または②の水洗を実施する。必要に応じて、クリヤー塗装工事前にサイディング表面のクラックや傷の補修、
目地やシーリ
ング部分の補修、基材の改修工事を実施する。

５． 評価のまとめ①ウエスで水拭きの場合は、縦方向、横方向に2回

上記結果から、開発した塗料は優れた耐候性を示②高圧水洗の場合は、多彩模様仕上げ面の保護の

○

○

○

○

○

エナメル

○

○

○

し、塗膜の耐温水性能も兼ね備えているため、多彩模

ため、低圧から水洗し始め、問題がなければ水圧

光触媒無機系

クリヤー

×

×

×

様仕上げサイディングのメンテナンスに有効な補修塗を10MPa程度まで上げ、
ゴミ、ホコリ、汚れなどの装工法として推奨できる。

付着物を除去する。残存した水滴をウエスなどで

高意匠、高耐久のサイディング種に対しても適用可能

開発品および比較としてＳＢライズコートスマイル

塗装工法のみでは、元の状態へ戻すのが困難な物件がある。経年により劣化した外壁の事例を示す
（図7）。
初期状態

退色進行

図7

経年劣化した外壁の事例

著しい退色箇所にクリヤー塗装を行う場合、基材の色がより目立つ方向に作用してしまうため、張り替えな

6.3 塗装方法

どの対応を推奨する。

刷毛、
ローラー、
スプレーで塗装が可能である。
クリ

Ｓｉ（弱溶剤系クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）のスーパーＵＶを用いた促進耐候性試験

空拭きして、下地塗膜を十分に乾燥させる。

本水性補修塗装仕様をラインナップに加えることでとなり、幅広い提案が可能となった。

外壁の退色が著しく進行すると、クリヤー塗料補修行う。
パネル単位で一定に縦、横方向で拭き取る。

○

促進耐候性試験結果

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

６． 施工要領

ヤー塗料の塗り残し対策として、塗装作業はサイディ
ングの１パネル毎に実施する。

8． おわりにイルＳｉ（弱溶剤クリヤー）、
ＳＢライズコートアクアＳｉ

評価方法及び基準

付着性、2次付着性

クロスカット法(2mm間隔、25マス目)
JIS K 5600-5-6

促進耐候性

スーパーUV 1200時間

光沢保持率、色差

耐温水性

60℃×6時間没水
23℃×18時間気中を1サイクルとし10サイクル

外観および、2次付着性

耐凍害性(気中凍結×3時間)･(水中融解×1時間)×300サイクル 外観および、2次付着性

4.3

24

クリヤー

結果を示す（図5）。比較である、
ＳＢライズコートスマ評価方法と試験条件

23

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

アクリルシリコン
エマルション系

評価方法−

各種サイディングとの付着性試験結果（水性クリヤー）に比べて、高い耐候性を有している。

開発品
SBライズコートスマイルSi（弱溶剤）
SBライズコートスアクアSi（水性）塗料系別の各種サイディングとの付着性試験結果を示す（表4）。既存のＳＢライズコートスマイルＳｉ（弱
溶剤系クリヤー）は、ほとんどのサイディングに付着す（白亜化）が始まり、変退色が少しずつ進行する。指触多彩模様仕上げサイディングの高耐久化

るが、
ＳＢライズコートアクアＳｉ（水性クリヤー）は、無テナンスが必要となる。後期では塗膜の劣化がさらに近年では、高耐久性を付与するため、クリヤー塗膜い。 一方で開発品はＳＢライズコートスマイルＳｉ

進み、塗膜の浮き、膨れ、はがれが起こり始める。
そのにふっ素系塗料や無機系塗料を多く使用する傾向が（弱溶剤）同様にほとんどのサイディングに適用できる

後、基材が露出した部分から、吸水しやすくなり、基材多くなっている。
これらの塗膜は従来のアクリル樹脂

ものとなっている。なお、光触媒系への付着性は全てそのものの劣化や変形などが現れる。

系やウレタン樹脂系塗膜と比べ付着が難しく、既存の仕様で適さない。

観察により指に塗装色が多く付着するようになるとメン

アクリルエマルション系

4.4

塗膜内部の樹脂劣化が進み、塗膜表面にチョーキング
3.3

仕様

耐温水性試験結果

試験結果○＝25マス目にて付着性が95%以上△＝25マス目にて付着性が70%〜95%
×＝25マス目にて付着性が70%以下

長期間サイディングを保護することが可能となる。

建物の外壁に使用されているサイディングは紫外線

アクリルシリコン系

表5

付着性評価結果
SBライズコート SBライズコート
スマイルSi
アクアSi（弱溶剤） （水性）

無機系

塗膜の劣化とメンテナンス時期

ナメル塗装で描かれた多彩模様を紫外線や水分に

表1 窯業系サイディングの意匠と塗装方法

えてきている。
また、戸建て住宅に使用されているサイ

図1

外壁素材別シェア（2022年）などの凸部と目地部を異なる色で仕上げるツートン塗調など、高意匠で多彩模様の美しいサイディングが増模様仕上げによる美観」が求められている。

図3は飛躍的な向上を遂げた(表1)。

部分異色

材の8割は窯業系サイディングが使われており、
レンガ

3.2

塗装、
グラビア印刷、
フレキソ印刷、インクジェットプリる。
その中でも注目すべき市場は、戸建て住宅の外壁
半は窯業系サイディングが占めている。近年では外壁開発塗料の塗装仕様

表2は上塗塗料を塗装したものがモノトーン調から始まてきた。将来的には10兆円規模になると予想されてい塗り替え需要である。戸建・低層住宅の外壁材の大サイディングの塗料系

り塗装を行うことが一般的であったが、1980年以降模様が活況を呈した。
さらに1990年以降は、
スパッタ

各種サイディングに対する付着性結果

サイディングの塗装仕様

開発品である完全水性補修塗装仕様を示す（表2）。

板と呼ばれるものが主流で、取り付け後、現場で上塗

基材柄の板厚の違いを利用し、２色に塗り分ける方法。凸部のみをロールコーターで塗装
ツートーンカラー し、凹部と凸部を異なる色に仕上げる。
（タイル調、レンガ調に利用することが多い）

なっている
（図1）。
このような市場動向のなか、建築業

表4

ふっ素系

り、
その後、
ツートンカラー調によるタイル、レンガ柄の

１． はじめに

４．開発品による補修塗装工法
4.1

代までは、基材に下塗塗装を施しただけのシーラー

常盤

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

光沢保持率（％）

20

DNTコーティング技報 No.23
解説­2
高機能・高耐久を有する高意匠サイディングのメンテナンス

図5

試験時間（時間）促進耐候性試験結果 スーパーUV法

機系およびふっ素系塗装サイディングには適用できな

6.1 施工前診断

6.4 施工例

開発品の塗膜は透明であるため、本補修塗装工法

実際の物件にサイディング用補修塗料を施工してグメーカーが定める性能試験に合格することが確認

は、下地調整がそのまま反映される。施工前診断でいる事例を示す（図6）。図6の外観写真において、右されている。今後塗り替え対象の主流となってくる高は、塗装ムラや、付着性不良、白化、はがれの原因に半分が塗装実施部分で、左半分が未塗装部分であ

耐候・高耐久を有する高意匠サイディングの塗り替なる白亜化、エフロレッセンスの有無（程度）を調査る。

え工法として貢献できるものと考える。

本報で紹介した開発品の塗膜性能は、サイディン

することが重要となる。以下に、診断手順を示す。
①外壁表面にテープ（市販のセロハンテープ）を貼り、強く押し付け、指でこする。
②テープを勢い良くはがし、テープに付いた付着物

未塗装部

塗装実施部

がはっきり見えるように黒い紙の上に置き、白亜化のレベルを評価する。

4.5

塗膜の耐温水性能試験結果

耐温水性試験結果を示す（表5）。開発品は、塗膜③評価基準は、JIS K 5600-8-6に準拠する。JIS
ハンドブックの「数値化した白亜化評価等級1〜5の標準画像」と比較し、評価する。

外観は白化、割れ、膨れなどの異常および、試験後の④等級2以上までは適用可能な表面状態だが、等建物の外壁に使用されるサイディングを長期に保品であるＳＢライズコートアクアＳｉでは十分な密着2次付着性試験においても、はがれは認められず十分護するためには、定期的に目視や指触による検査を行

級3以下の場合は、付着性不良、
白化、
はがれなど

性を得ることができない。そのため、本開発品においな性能を示している。

い、塗膜表面のチョーキング、変退色、つや引けなどがの原因となるため、本補修塗装工法は適用しない。

ては、幅広い付着適正を有すことを目標に設計した。

図6

施工事例

25